— 700 — 



Le piccole quantità di BÌI3 che si formano quando l'iodio è presente 

 nei vari miscugli in quantità inl'eriorie al 1,5 "/o, abbassano di un poco il 

 punto di fusione del bismuto, e lungo il tratto AB si separa del bismuto 

 puro. Per quantità di iodio alquanto superiori, fino al 5 '^/^ , durante il ratfrdeda- 

 mento delle soluzioni si depone lungo il tratto BC alquanto triioduro di bismuto, 

 mentre in B cristallizza il miscuglio eutettico Bi — BÌI3. Per concentrazioni 

 di iodio comprese fra 5 e 43 7o » si ha una fase omogenea per una tempe- 

 ratura sufScientemente elevata; ma coll'abbassarsi di essa, si formano due 

 strati liquidi: uno inferiore, più denso, formato da Bi contenente disciolto 

 del BÌI3; e l'altro superiore, più leggero, formato da BÌI3, che tiene sciolto 

 del bismuto. 



Continuando il raffreddamento, le concentrazioni dei due strati in equi- 

 librio si modificano gradualmente in modo che, per 340°, lo strato superiore 

 comincia a depositare cristalli di BÌI3. Essendo ora quattro il numero 

 delle fasi in equilibrio (bismuto liquido, Bi I3 liquido, Bi I3 solido e vapore) 

 il sistema è invariante, e la temperatura si mantiene costante fino a com- 

 pleta solidificazione dello strato liquido superiore. 



A questa temperatura le concentrazioni dei due strati sono perfettamente 

 determinate : come si deduce dall'orizzontale CD compresa fra le concentra- 

 zioni del 5% e 43 «/o. Lo strato superiore contiene il 66,5 % di Bi I3 , e 

 quello inferiore il 7,73 7o : per cui nel 1° caso rimangono 33,6 parti di 

 bismuto non combinate, mentre nel 2° ne rimangono 92.27. 



Solidificato lo strato superiore, la temperatura si abbasserà di nuovo, e 

 lungo il tratto CB cristallizza Bi I3 . 



Da miscugli la cui concentrazione in iodio va dal 43 % al 64,63 % 

 ad una temperatura sufficientemente elevata, durante il raffreddamento si 

 deporranno cristalli di Bi I3 fino a che non si raggiunge la temperatura di 

 340°. Per questa temperatura la concentrazione del Bi I3 sarà divenuta eguale 

 a 66,5 Vo • Continuerà la cistallizzazione : ma la massa fusa, che fino ad ora era 

 omogenea, si dividerà nei due strati, con 66,5 Vo t;, rispettivamente, 7,73 "/o , 

 e la temperatura si manterrà costante fino a completa cristallizzazione dello 

 strato superiore. Dopo-, la temperatura scenderà di nuovo, per arrestarsi ancora 

 a 284° per la solidificazione di Bi — Bilg. 



Per la temperatura di 294° e per concentrazioni dal 2 al 64,5 di iodio, 

 come risulta dall'orizzonte xy , è nettamente visibile e caratteristico un effetto 

 termico che scompare quando Bi e I sono nel rapporto richiesto per dare 

 soltanto Bi I3 . Questo starebbe ad indicare che è prodotto da una trasfor- 

 mazione del Bi: forse una modificazione cristallina. 



Lungo il tratto ERS del diagramma, fino alla temperatura eutettica di 

 117° cristallizzerà del BÌI3. 



Non si può determinare l'eutettico massimo, poiché, per la pressione che 



